I918.. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 63 
Über CaS : FeS. — In Mangan-freien oder beinahe freien Silikat- 
schmelzen, mit überwiegend CaO, wie 30—40 ?/; CaO und nur höchstens 
ungefähr 0.5 ?/; FeO — somit bei 75 à 100 Ca : 1 Fe — ist unser Sulfid- 
mineral ganz wasserhell; in entsprechenden Schmelzen mit ungefähr 1 9/, 
FeO — somit bei rund 40 à 50 Ca : 1 Fe — ergibt sich aber eine 
schwach graue Nuance. Dies zeigt, dafs ein wenig FeS isomorph in 
Oldhamit hineingehen mag. 
Wie wir in dem unten folgenden Abschnitt über FeS besprechen 
werden, krystallisiert in kalkreichen Schmelzen mit einigen Prozent FeO 
— nämlich bei 1 Fe: hóchstens 10 oder 15 Ca — nicht Oldhamit, (Ca, Fe)S, 
sondern Eisensulfid, FeS oder vielleicht (Fe, ca)S. 
— Auch in Manganblende mag etwas FeS hineingehen. 
Durchsichtigkeit. CaS wie auch (Ca, Mg,Mn)S ist im mikroskopischem 
Dünnschliff von der üblichen Dicke, freilich wasserhell durchsichtig, jedoch 
nur schwach pellucid; bei einer Dicke von etwa 0.25 mm. dürfte das Mi- 
neral nur durchscheinend werden. — Die Durchsichtligkeit von MnS wie 
auch von (Mn, ca)S ist ein wenig niedriger wie diejenige des Calcium- 
sulfids. 
Brechungsquotient. — Die hier besprochenen Monosulfide haben einen 
besonders hohen Brechungsquotienten. In Spinell eingeschlossenes Calcium- 
sulfid ergibt z. B., zufolge der BEcke’schen Lichtliniemethode, einen erheb- 
lich höheren Brechungsquotient als denjenigen (1.71— 1.72) des Spinells, 
somit ziemlich sicher mindestens 2.0. — Der Quotient der Zinkblende 
schwankt zufolge H. E. Merwin ! je nach der isomorphen FeS-Beimischung 
für Li-Licht zwischen 2.34 und 2.395 und für Na-Licht zwischen 2.37 und 
2.47; ungefähr ähnliche Werte dürften auch für CaS und MnS gelten.? 
Über das Auftreten in Krystallskeletten. — Bei schneller Erstarrung, 
mit einer Krystallisationsperiode von etwa zehn Minuten bis ein paar 
Stunden, ergeben die Ca- und Mn-Monosulfide nur Krystallskelette. Die- 
selben sind bisweilen (siehe z. B. Fig. 14, 15, 19c) ebenso zierlich und 
elegant entwickelt wie die bekannten Magnetit-Skelette in Schlacken usw.; 
1 Siehe die unten zitierte Zinkblende-Wuztzit-Arbeit (1913) von dem Geophysical Labo- 
ratory in Washington, 
? Während des Krieges kann ich leider nicht das nötige Material für eine genaue Be- 
stimmung des Berechnungsquotientes von CaS und MnS verschaffen, 
